von chlor- und bromsaurem Natron. 



49 



wechselnd verschieden (meistens gelb und blau) gefärbt sind, 

 so dass das Ganze ein briefcouvertähnliches Aussehen auf- 

 weist. Die von F. Pockels 1 zu seinen Untersuchungen be- 

 nutzten grösseren Krystalle von chlorsaurem Natron zeigten 

 alle optische Anomalien. Die Krystalle verhalten sich so, als 

 ob sie durch verschieden starke Spannung parallel den Dia- 

 gonalen der Auflagerungsfläche dauernde Doppelbrechung an- 

 genommen hätten, die sich der Circularpolarisation super- 

 ponirte. 



An Krystallen von reinem chlorsaurem Natron habe ich 

 niemals optische Anomalien beobachtet, dagegen habe ich 

 Mischkry stalle von chlor- und brom saurem Natron stark 

 doppelbrechend gefunden und über ihr Verhalten seiner Zeit 

 mitgetheilt 2 , dass die Würfel optisch zweiaxig seien und senk- 

 recht zu den Würfelflächen eine optische Axe austrete. Dies 

 Verhalten stimmte mit dem, was andere reguläre Mischkry- 

 stalle zeigten, nicht überein und ich konnte mir keine Er- 

 klärung dafür geben. Seitdem habe ich den Gegenstand nicht 

 aus den Augen gelassen und habe das oft recht verwickelte 

 optische Verhalten der Mischkry stalle aufzuklären versucht; 

 es zeigte sich hierbei, dass die Mischkrystalle eine Ausnahme- 

 stellung einzunehmen scheinen, wenn man an der Vorstellung 

 festhält, dass durch die isomorphe Beimischung in den Ebenen 

 der Krystallflächen nach deren geometrischer Symmetrie orien- 

 tirte Spannungen erzeugt werden und die Mischkrystalle sich 

 so verhalten, wie wenn einfachbrechende Krystalle in ge- 

 wissen Richtungen wirkenden Druck- oder Zugkräften unter- 

 worfen werden. Erst die Untersuchungen von F. Pockels 

 haben dazu geholfen, diesen scheinbaren Widerspruch aufzu- 

 klären, indem sie zeigen , dass sich die Krystalle von chlor- 

 saurem Natron derartigen Kräften, elektrischen Einwirkungen, 

 gegenüber in ihrem optischen Verhalten so ändern, dass sie 

 nun analoge Eigenschaften zeigen, wie wir sie an den Misch- 

 krystallen beobachten. Nachdem wir das optische Verhalten 



1 Über den Einfluss des elektrostatischen Feldes auf das optische Ver- 

 halten piezoelektrischer Krystalle. Abhandl. d. königl. Ges. d. Wissensch, 

 zu Göttingen. 39. 1894. Auszug davon in dies. Jahrb. 1894. II. 241—255. 



2 Die optischen Anomalien der Krystalle. Preisschriften der Fürstlich 

 jABLONOwsKi'schen Gesellschaft zu Leipzig. 1891. p. 332. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1898. Bd. I. 4 



